形状・寸法が望ましい。切欠き試験片3.2試験片を切削又は研削により機械加工する場合には,試験片にむしれや著しい加工ひずみを生じないように,また,試験片が加熱されることのないように注意しなければならない。番より細かいものを使用して,研摩するものとする。以内でなければならない。以上の曲がりや偏心がないように仕上げなければならない。3.4試験片は,仕上げた後,さびたり,傷つけたりしないように,十分注意して取り扱わなければならない。0.5%よりよい精度で測定しなければならない。3.7試験片が平行部を有し,かつ,その平行部が一様な応力を受ける場合は,その平行部の数箇所で,3.6のように直径を測定し,その最小値を試験片の直径とする。曲げモーメントを与えることができるものを用いる。曲げモーメントの分布4.2試験機は,試験片に軸方向の荷重及びねじりモーメントが作用しないような構造でなければならない。試験機は,試験片が破断するまでの繰返し数が求められる装置及び停電その他の理由で試験機が停止したとき,自動的に再起動することを防止する機構を備えなければならない。規定する精度を維持できるものでなければならない。対する曲げモーメントの呼びの誤差は,ひょう量とその101との範囲において,±1%でなければならない。状態で,両側の試験片の軸心が一致するように調整されていなければならない。視などで明りょうに認められるものでなければならない。以内となるように取り付けなければならない。取付けに際し,試験片の試験部分に大きな応力を与えないよう,また,工具などにより傷つけないよう注意しなければならない。5.2曲げモーメントが,おもり又はばねによる静荷重によって与えられる試験機では,試験機が,所定の運転速度に達した後,衝撃なく,速やかに荷重を加えるものとする。重を除去した後,運転を中止するものとする。5.3試験中,曲げモーメントは,なるべく一定になるように調整しなければならない。範囲を超えてならない。段階をそれぞれ選ぶことが望ましい。なるように,等間隔の応力段階を選ぶのが望ましい。一連の試験は,同一の繰返し速度で行うことが望ましい。5.6試験は,原則として,同一の試験片について開始から終了まで休止することなく行うものとする。試験を途中で休止した場合は,休止までの繰返し数及び休止時間を記録しておくものとする。107まで試験して破壊しなかった場合には,試験を打切ることができる。5.8破壊しなかった試験片は,再使用してはならない。6.試験結果の取扱い6.1呼び応力は,最大の応力を生ずる断面での曲げモーメントを断面係数で除した値を用いる。6.2応力に疑義を生じやすい場合には,算出方法を明示しておかなければならない。6.4繰返し数は,原則として,試験片への負荷が所定の試験荷重に達したときから,数え始める。6.5破壊までの繰返し数には,原則として,破断までの繰返し数をとる。6.66.5以外の場合には,破壊までの繰返し数の定め方を,試験結果の報告に付記しておかなければならない。線図は,縦軸に応力振幅を,横軸に繰返し数をとって描く。軸の目盛は,対数目盛又は等間隔目盛とする。よるものであって,参考として併記したものである。2274-19786.10時間強さを求める場合の繰返し数は,原則として,次のいずれかに指定する。104,2×104,5×104,105,2×105,5×105,106,2×106,5×106,107,2×1076.11時間強さの決定は,次の二つの方法のいずれかによる。S−N曲線上に求め,時間強さとする。S−N曲線は,外そうによって引いてはならない。記号を付けて,例えば,σ(A105)=28.0kgf/mm2{274.6N/mm2}のように示す。S−N線図は,試験結果の報告に明示しなければならない。個以上の試験片を試験した結果から,次のいずれかによる応力を時間強さとする。(a)応力段階ごとの試験片の半数以上が指定された繰返し数で未破壊であった応力段階のうち,最大の応力。それより低い応力段階で,指定の繰返し数で未破壊の試験片が過半数でなければならない。段階上の応力段階との平均の応力。それより低い応力段階では,指定の繰返し数までに破壊した試験片があってはならない。必要な場合には,当事者間の協議により,応力段階ごとの試験片の個数を決め,統計的処理によって時間強さを求めるものとする。(B105)=28.0kgf/mm2{274.6N/mm2}のように示す。力段階の間隔を,試験結果の報告に付記することが望ましい。S−N曲線が水平となる場合には,水平線の表す応力を疲れ限度とする。個以上の試験片を試験した結果から,次のいずれかによって求めた応力とする。(1)応力段階ごとの試験片の半数以上が未破壊であった応力段階のうち,最大の応力。それより低い応力段階で,未破壊の試験片が過半数でなければならない。段階上の応力段階との平均の応力。それより低い応力段階では,破壊した試験片があってはならない。必要な場合には,当事者間の協議により,応力段階ごとの試験片の個数を決め,統計的処理によって疲れ限度を求めるものとする。個の試験片を試験し,いずれの試験片も所定の繰返し数で未破壊であることを示せばよい。試験結果の報告には,次の事項について,詳細な記録を付記することが望ましい。